26 
Sitzungsberichte 
Hierauf wandte sich der Redner zu den auffallenden 
Veränderungen der Gestaltungszustände, welche das Eisen 
und seine Verbindungen mit Kohlenstoff nicht selten erlei¬ 
den. Am auffallendsten ist die Erscheinung bei dem wei¬ 
chen Stabeisen von fadigem Gefüge, welches im starren 
Zustande durch eine Veränderung seiner kleinsten Theilchen 
seine frühere Structur vollständig verliert und körnig-blät¬ 
terig wird. Um diese Erscheinung erklären zu können, 
wird es nothwendig sein, zunächst die Umstände ins Auge 
zu fassen, unter denen das weiche Eisen sein fadiges 
oder sehniges Gefüge erhält. Wird nämlich eine völlig 
gar gefrischte Luppe unter dem Hammer nur so weit zu¬ 
sammengeschlagen, dass die Schlacke möglichst ausgepresst 
wird und die Eisentheilchen dicht an einander liegen, so 
findet man beim Zerbrechen der erkalteten Luppe nicht eine 
Spur von fadiger Textur, sondern ein Aggregat von grob¬ 
körnigen Krystallen. Wurde aber die Luppe, so heiss als 
möglich, schnell unter dem Hammer oder durch Walzen zu 
einem Stabe ausgereckt, so zeigt dieser, wenn zerbrochen, 
eine desto fadigere Structur, je heisser die Luppe war und 
je länger der ausgereckte Stab ist. Die fadige oder seh¬ 
nige Textur wurde also erst durch gewaltsames Ausdeh¬ 
nen der Luppe nach einer Richtung hin hervorgerufen, wobei 
nothwendig eine Verschiebung der kleinsten Theilchen er¬ 
folgen musste und es auch nicht fehlen konnte , dass sie 
selbst eine Form -Veränderung durch mechanischen Druck 
erlitten und in einer Richtung ausgedehnt wurden, wodurch 
das sehnige Gefüge entstand. Als elastische Körper haben 
aber die kleinsten Kryställchen, welche, wie oben bemerkt, 
dem regulären Systeme angehören, das Bestreben, ihre ur¬ 
sprüngliche Form wieder anzunehmen, sobald es ihnen mög¬ 
lich wird. Dieses geschieht auch nach den bisherigen Be¬ 
obachtungen sehr leicht durch drei Ursachen, nämlich durch 
Wärme, anhaltende Stösse und den galvanischen Strom. 
Dass durch anhaltende Wärme fadiges Eisen vollkom¬ 
men krystallinisch wird, ist häufig an eisernen Roststäben, 
so namentlich von Zinken, Wöhler, an schmiedeeiser¬ 
nen Ankern bei Schmelzöfen von Hausmann beobachtet 
worden. Auch Rin mann und Karsten erfuhren, dass 
